404 





Mittel 



Sauerstoff 



Wasser . ; 



. 3,36 



3,00 



Fluor . . . 



. 1,05 





Kieselsäure . 



. 46,74 



24,93 



Thonerde . . 



. 35,10 



16,43V 3 

 1,201 ' 



Eisenoxyd 



. 4,00 . 



Eisenoxydul . 



. 1,53 



0,34) 



Magnesia . 



. 0,80 



0,32 [ 2,30 



Kali . . . 



. 9,63 

 102,21. 



1,64) 



III. Glimmer von Goshen, Massachusets. 



Eine grossblätterige Abänderung von blassrother Farbe, 

 die jedoch in dünnen Blättchen nicht bemerkbar ist. Sie wurde 

 mir von Professor Shepard mitgetheilt und galt bisher für 

 Lithipnglimmer, wiewohl schon Dana*) der Ansicht war, dass 

 sie wohl nicht dazu gehöre, weil sie schwer schmelzbar und 

 die Lithionreaction sehr schwach sei. 



Das V. G. ist = 2,859. 



Diesen Glimmer hat Des Cloizeaux**) neuerlich optisch 

 untersucht und den Axenwinkel == 75 — 76 Grad gefunden. 



Vor dem Löthrohr schmilzt er unter starkem Leuchten an 

 den Kanten zu einem blasigen, weissen Email, ohne die Flamme 

 merklich zu färben. 



Er wurde fein geschnitten über Schwefelsäure getrocknet. 



I a. 1,672 verloren im Trockenapparat und sodann beim 

 Erhitzen bis zum schwachen Glühen des Tiegels nur 0,003, 

 welche als anhängende Feuchtigkeit zu betrachten sind. Durch 

 starkes Glühen entstand ein Verlust — 0,077 , der über dem 

 Gasgebläse sich nicht vergrösserte. Der Glimmer war dadurch 

 silberweiss geworden, ohne aber im Mindesten zu sintern. 



b) 2,43 wurden mit kohlensaurem Kali-Natron geschmol- 

 zen ; die mit Wasser ausgelaugte Masse lieferte nebst dem 

 aus der Lauge Abgeschiedenen 1,1426 SiO 2 , 0,8854 AI O 3 , 

 0,027 Mn 3 0\ 0,012 Fe O 3 , 0,015 Mg ? P 2 O 7 =- MgO 0,0054, 

 während 0,026 Ca Fl 4 = Fl 0,012667 erhalten wurden. 



*) Syst. of Min. p. 361 (III Edit.). 



'*) Nouv. Recherches sur les propr. optiques des cristaux. Paris. 1867. 



